按下式计算出的固化剂的量与按最大粘接强度 决定的用量彼此很吻合。 Q=(1.3~1.4)K 式中,K 为环氧树脂中环氧基的质量分数,%。 5、 酸酐固化剂用量计算 5.1 当使用一种酸酐固化剂时:W(酸酐)%=C*(酸酐当量/环氧当量 )*100 式中: 酸酐当量=酸酐的分子质量/酸酐基的个数 C 为修正系数, 场合不同采用 不同的数值 C=0.85 , 一般的酸酐 0.6,使用含氯酸酐,或使用辛酸亚锡等有机金属盐; 1.0, 使用叔胺作固化剂; 0.8, 使用叔胺和 M(BF )n 盐时 5.2 使用两种酸酐混合物固化环氧树脂时 1) 将环氧当量换算成环氧值 2) 按混合比求出混合酸酐中每种酸酐的当量 3) 求 100g 混合酸酐的当量 4) 求出 100g 环氧树脂所用酸酐量 PU 产品中 PU 固化剂与 PU 含羟基组份配比、配量的计算方法 1 计算公式 OH 值 42×100 PU 固化剂需要量= ———×————— ×(NCO/OH 比) 561 式中: NCO% OH 值——PU 含羟基树脂羟值,mgKOH/g 561——常数 42——NCO 当量 100——PU 含羟基树脂设定固体量 2 羟值(mgKOH/g)、羟基百分含量(%)、羟基当量之间的换算关系为 羟基百分含量 =(17/羟基当量)×100 羟值=33×羟基百分含量 3 PU 聚酯漆中含羟值树脂占 62%(该树脂不挥发份为 70%,固体羟值为 120),要求计算 100 份 PU 聚酯漆应配 NCO%为 9 的 PJ01-50 固化剂多少(设计要求 NCO:OH 为 1.2:1)? 代入计算公式 120 42×(100×70%×62%) PJ01-50 固化剂配量= ——×———————————— ×1.2=43.3 份 561 9 即应配 NCO%为 9 的 PJ01-50 固化剂 43.3 份。 注: 一般因考虑固化剂与溶剂中、 空气中、 主漆中存在的水份的副反应; NCO/OH 一般≥ 1.2 为宜。 环氧树脂和固化剂混合比例计算新解 2009-04-02 14:37 理论上,1 个环氧和 1 个胺氢配比,实际上一般都会是环氧比胺氢略多,大约为 1.2:1。这个是原理,这个懂得了,就很好办了。 目前环氧一般以环氧值标示,把它换算成环氧当量,环氧当量=100/环氧值, 环氧当量就是含 1mol 环氧基的树脂的质量。胺类固化剂目前多以胺值标示,把 它换算成胺氢当量,胺氢当量=56000/胺值,胺氢当量就是含 1mol 活泼氢的树 脂的质量。那么环氧树脂和固化剂混合比例计算就是环氧当量和胺氢当量之比。 注意,这里指得是纯树脂,如果有溶剂,就把各自除以固含量,再配比,如果是 反应型的稀释剂,又当另计。其它类型的固化剂,也可用此模型。 举例:环氧 E-44,环氧值,0.44,固含量:70%,固化剂胺值 240,固含量 60% 环氧当量=100/0.44=227.3, 胺氢当量=56000/240=233.3, 那应该是这样配比, 227.3/0.7:233.3/0.6=324.7:388.8 非反应型稀释剂啊。 环氧树脂固化剂系列 环氧树脂单组份粘接系列产品型号特性和用途颜色混合比例粘度(40℃)可使 用时间 25℃/100g 硬化条件 OKT-9015 耐酸碱优秀, 用于蓄电池红黑酸淡黄 100: 50350cps35mins25℃×6h 或 60℃/2hOKT-9632 高粘度饰品用胶无色透明 100:40-50500-550cps60mins25℃×24h 或 60℃/2hOKT-9628 高触变性饰 品 用 弧 面 胶 无 色 透 明 100 : 5080-100cps60mins25 ℃ × 24h 或 60 ℃ /2hOKT-9026 耐黄变、 硬度高玻璃工艺胶无色透明 100: 50220cps30-35mins25℃ ×6h 或 50℃/2hOKT-9027 硬度高、 光泽好, 用打磨胶固化剂无色透明 100: 30350-400cps30mins25℃×6h 或 50℃/2hOKT-9015 低粘速固化水晶滴胶 固化剂无色透明 2:1150cps25-30mins25℃×6h OKT-9026 固化快、硬度高 适用冲浪板披覆胶无色透明 100:50100-150cps20mins25℃×4h OKT-9100 快速高粘室温固化剂浅黄色 100 : 1002500cps20mins25℃× 4h OKT-9208 耐 酸 碱 好 , 用 于 蓄 电 池 中 盖 胶 浅 褐 色 100 : 5038cps30mins25 ℃ × 6h OKT-9308 光 泽 亮 、 硬 度 高 用 于 环 氧 地 坪 面 漆 浅 黄 色 100 : 5025cps70mins25℃×12h OKT-9508 用于环氧地坪底漆、管道防腐浅褐色 100:5035cps12mins25℃×4h OKT-9618 透明、耐黄变,用于水晶滴液无色 透明 100:50110cps55mins25℃×10h-12h OKT-9309 高粘防垂流用于石材 干挂胶浅黄色 100: 503000cps15mins25℃×4h-5h OKT-9008 用于电子灌封 胶、 电气性能好深褐色 100: 5045cps35mins25℃×8h 或 60℃×1hOKT-9415 硬度高、光泽 亮,用于 环氧地坪 面涂浅黄 色 100 : 50100cps35mins25 ℃× 8h OKT-9590 光泽亮、硬度高、配比小、与塑胶附着密度强 浅褐色 100: 30 30cps 40mins25℃×10h 由环氧改性硝基树脂配以酯、醇、烃类混合 溶剂及颜填料配制而成。 主要特性 常温自干,干燥速度快,漆膜也可低温干; 漆膜坚硬,附着力强;具有较好的耐油性和防腐性; 装饰性强,耐防腐性能稳 定持久;施工方便,能喷涂、刷涂、淋涂等。 用 途 用于变压器内壁。也可用于涂有环氧底漆的金属表面,作防大 气腐蚀之用。 是化工设备防腐、金属制品防锈的最佳品种,推荐 用于户内。 基本参数 颜色 各色 光泽 中光 固体份含 量 50~65% 干膜厚度 40μm 理论用 量 120g/m2 闪点 25℃ 干燥时间(25℃) 表干≤2h,实干≤20h 复涂间隔时间 底材温 度 5℃ 25℃ 40℃ 最 短 24h 12h 8h 最 长 不限制